CRISTAUX MIXTES DANS DKS SYSTEMES TfîENAlRES. 



467 



partie AcdB c'est la surface Ç,„ (pi est la ]j1us basse; les points de cette 

 région-là représentent donc des cristaux mixtes. 11 en est autrement 

 au-dessus de la région acdb; celle-ci résulte du mouvement du plan 

 doublement tangent, qui engendre une surface réglée. Je nommerai 

 cette surface réglée LM, parce qu'elle toucbe les deux surfaces ti et 

 Ç,„. Or, au-dessus de la partie abcd c'est la surface réglée qui est située 

 le plus bas, de sorte que les points de cette région représentent des 

 complexes de liquide et cristaux mixtes. Dans cette partie j'ai tracé 

 quelques lignes, dont cliacune réunit un point de la courbe ah avec un 

 point de la courbe cd. Ces lignes sont les projections des génératrices 

 de la surface réglée LM^ je les nommerai „ligues de conjugaison". 

 Chaque cristal mixte de la courbe cd peut donc être en équilibre avec 

 un liquide déterminé de la courbe ab; les deux phases qui peuvent 

 coexister sont reliées ])a.r une ligne de conjugaison. 



Comme la courbe ah fait connaître les compositions des liquides qui 

 peuvent coexister avec des cristaux mixtes à la température considérée, 

 je nommerai cette courbe „risotherme des liquides"; et à la courbe cd 

 je donnerai le nom d'„isotherme des cristaux mixtes '. 



On peut donner à ces deux courbes d'autres noms encore. Quand on 

 se dé])hice îiotaminent en allant d'un des champs homogènes vers le 

 champ hétérogène, on coupe une de ces courbes. Quand on part p. ex. 

 du champ liquide Cdb , on franchit la courbe ah. Aussi longtem])s qu'on 

 se trouve dans le champ Gah, le mélange est liquide; sur la courbe ah 

 hi soliditication commence, de sorte que cette courbe peut encore être 

 appelée Yisotherme de solidification. Pour des raisons analogues la 

 courbe cd peut être appelée Y isotherme de fusion. 



Nous enrploievons donc les noms suivants: 



Isot/ierme des li(i%ddes ou isother-me de solidification pour la courbe 

 ah , et 



Isotherme des cristaux wÀxtes ou isotherme de fusion pour la courbe 6y/. 



Ainsi donc, à la température considérée: 



1. Tous les mélanges sont liquides dans la ])ortion Cah. 



■2. Tous les mélanges sont cristallins dans la portion ABd,c. 



'i. Dans la bande héléi'ogène abcd ou a all'aire à des complexes de 

 liquides et de cristaux mixtes; pour chaque liquide de hi courbe ah il 

 y a un cristal mixte de la courbe c^avec lequel il peut être eu équilibre. 



A mesure que la température s'élève la bande hétérogène abcd 



